新 要点チェック

歯科技工士国家試験対策
新出題基準準拠

3
歯科材料・歯科技工機器と加工技術
歯科理工学

赤シート付き

第1章

歯科材料の性質
知識の整理 と 重要事項
歯科理工学の意義と目的＊出題基準外歯は自己修復機能をもたないので，齲蝕をはじめとする損傷を受けた場
合，人工の修復材料を用いて機能と形態の回復をはからなければならな
い．修復材料は，長期間口腔内の諸組織と調和し，安全で強固な構造をもつものが必要とされ，材料の性質をよく理解して使いこなす知識と技術が厳しく要求される．
歯科技工学における歯科理工学は「セラミック加工成形学」「プラスチック（レジン）加工成形学」「金属加工成形学」が主であり，そのなかで用いられるセラミック材料，高分子材料，金属材料と複合材料などについての機械的性質，物理的性質，化学的性質，生物学的性質を知る学問である．

A 機械的性質
1．応力とひずみ
1）応力
引張，圧縮，せん断などの外力（荷重）によって材料が変形するときに力 の 単 位 に はN

材料内部に発生する内力をいい，単位面積あたりの力（単位は MPa：メガ（ニュートン）や kgfパスカル）で表示される．

（キログラム重）がある．応力は力を面積で割って単位面積あたりの力として表示
され．1 MPa＝10.2
2kgf/cm である．

ひずみが一定でも，時間とともに応力が減少することを応力緩和という．

2）ひずみ
材料に外力が加わって起こる変形の割合をいう．外力を取り除いても残るひずみ（変形）を永久ひずみという．

3）応力—ひずみ曲線（図 1—1）（1）弾性変形と塑性変形
ㅡㅡ 弾性：外力がなくなれば，ひずみもなくなる性質をいう．
そ せいㅡㅡ 塑性：外力を取り去っても，永久ひずみが残る性質をいう．
外力が小さいうち（応力‒ひずみ曲線の左側）は材料は弾性変形するが，

2

歯科材料・歯科技工機器と加工技術

一 問 一 答A 機械的性質問

1

応力とは答

1

材 料 が 外 力 に よ り 変 形 す る 際 に，外力に抵抗して材料内部に発生する内力問

2ひずみとは答

2

材料に外力が加わったときの変形の割合

問

3

永久ひずみとは答

3

外力を取り除いても残るひずみ（変形）問4

外力がなくなれば，ひずみもなくなる性質は

答

4

弾性

問

5

外力を取り去っても，永久ひずみが残る性質は

答

5

塑性問

6

フックの法則とは

答6ある限度内において，応力とひずみが比例する法則問

7比例限とは答

7

応力とひずみの比例関係（フックの法則）が成立する限界の応力

問

8

弾性限とは

答

8

応力とひずみの比例関係は失うが，外力を取り去ってもひずみが残らない限界の応力問

9

応力‒ひずみ曲線で，永久ひずみが 0.2％残る応力

答

9耐力

答

10

引張強さ

答

11

弾性係数は
問

10

引張試験における応力‒ひずみ曲線の最大応力で示
されるのは

問

11

フックの法則が成り立っているときの，応力のひずみに対する比（応力／ひずみ）は

解説 「応力＝弾性係数×ひずみ」の関係が成り立つ．
問

12

永久変形なしに材料が吸収することのできるエネル
ギーは12

歯科材料・歯科技工機器と加工技術

答

12レジリエンス

第2章

印 象 材
知識の整理 と 重要事項
A 分 類
1．弾性・非弾性による分類
弾性・非弾性による印象材の分類を表 2—1 に示す．

2．物理的硬化・化学的硬化による分類
物理的硬化・化学的硬化による印象材の分類を表 2—2 に示す．

3．可逆性・不可逆性による分類
可逆性・不可逆性による印象材の分類を表 2—3 に示す．

表 2—1

弾性・非弾性による印象材の分類
寒天印象材
アルジネート印象材
シリコーンゴム印象材
ポリエーテルゴム印象材
ポリサルファイドゴム印象材

ハイドロコロイド印象材
弾性印象材

ゴム質印象材

印象用石膏
モデリングコンパウンド
非弾性印象材
酸化亜鉛ユージノール印象材
印象用ワックス

表 2—2

物理的硬化・化学的硬化による印象材の分類

物理的硬化印象材

寒天印象材
モデリングコンパウンド
印象用ワックス

化学的硬化印象材

アルジネート印象材
ポリサルファイドゴム印象材
シリコーンゴム印象材
ポリエーテルゴム印象材
印象用石膏
酸化亜鉛ユージノール印象材

16

歯科材料・歯科技工機器と加工技術

表 2—3

可逆性・不可逆性による印象材の分類

不可逆性印象材

アルジネート印象材
シリコーンゴム印象材
ポリエーテルゴム印象材
ポリサルファイドゴム印象材
印象用石膏
酸化亜鉛ユージノール印象材

可逆性印象材

寒天印象材
モデリングコンパウンド
印象用ワックスQ &A

一 問 一 答A 分 類
問1

弾性印象材は

答

1

2①アルジネート印象材②寒天印象材問2

非弾性印象材は答2

印象材③ゴム質印象材①印象用石膏
②モデリングコンパウンド③酸化亜鉛ユージノール印象材④印象用ワックス
問

3

物理反応により硬化する印象材は

答

3①寒天印象材
②モデリングコンパウンド③印象用ワックス

問

4

化学反応により硬化する印象材は

答

4①アルジネート印象材②ゴム質印象材③印象用石膏
④酸化亜鉛ユージノール印象材

問

5

ハイドロコロイド印象材は

答

5①アルジネート印象材②寒天印象材問

6

可逆性の印象材は答

6①寒天印象材②モデリングコンパウンド③印象用ワックス

問

7

不可逆性の印象材は

答

7①アルジネート印象材②ゴム質印象材③印象用石膏
④酸化亜鉛ユージノール印象材

B 種 類
問

8

アルジネート印象材の主成分は

答

8アルギン酸ナトリウム，石膏

問

9

寒天印象材の主成分は

答

9寒天，水第2章

印象材〈一問一答〉

23

チェック項目リスト（五十音順索引）
歯科材料・歯科技工機器と加工技術
ア■■ オープンベント■■■ アーク融解■

カ84■■ 亜鉛■

65, 6781■■ 既製陶歯■46■■ 既製レジン歯■4694■■ ガーネット■

111■■ 規則—不規則変態■■■ 圧痕法■5■■ カーボランダム■

111■■ キャビテーション効果■■■ 圧縮試験■4■■ 界面活性剤■82■■ 吸水膨張■■■ 圧縮成形レジン■

44■■ 界面破壊■10■■ 急速加熱型石膏系埋没材■75■■ 圧縮強さ■4, 30■■ カオリン■55■■ 凝固収縮■72■■ アノード■

9, 111■■ 化学研磨■

111■■ 凝集破壊■10■■ アランダム■111■■ 化学的結合■

10■■ 共有結合■

10■■ アルジネート印象材■

17■■ 化学的硬化印象材■

16■■ 金■65, 6765, 67

113
29, 77■■α半水石膏■26, 75■■ 化学的性質■

8■■ 銀■■■ アルミナ■111■■ 可逆性印象材■

16■■ 金銀パラジウム合金■

68■■ アルミナ陶材■

54■■ 加工硬化■92■■ 金合金■66■■ アンダーカットワックス■

36■■ 加工度■92■■ 銀合金■68■■ 加工用金合金■67■■ 金属■64■■――の加工■

91

イ■■ イオン化傾向■

8■■ 過酸化ベンゾイル■■■ イオン結合■10■■ 加熱加圧型セラミックス■58■■――の研磨■

115■■ 鋳型■82■■ 加熱開始時期■82■■――の接合■

92■■ 鋳込み温度■87■■ 加熱時間■82■■ 金属結合■10■■ 鋳込み方法■86■■ 加熱重合■45■■ 金属酸化物■55■■ 一次結合■10■■ 加熱重合レジン■

41■■ 金属焼付用陶材■■■ 鋳肌あれ■90■■ 加熱速度■82■■ 銀パラジウム合金■■■ イリジウム■

67■■ 加熱膨張■77■■ 印象材■16■■ カルナウバ蠟■37■■ クリープ■■■ 印象用石膏■

19■■ 還元帯■86■■ クリストバライト埋没材■■■ 印象用ワックス■35■■ 乾食■

9■■ クロム■■■ インレーワックス■34, 79

エ42, 43

54, 5768

ク47565, 70ケ■■ 間接法用インレーワックス■■34■■ 軽打法■56■■ エアタービン■112■■ 乾燥■

20■■ 結合材■74■■ エアベント■80■■ 寒天印象材■

17■■ 原型製作■

79■■ 永久ひずみ■21■■ 寒天埋没法■45■■ 研削■

109■■ エメリー■111■■ カンファーキノン■48■■ 研磨■109■■ 機械研磨■109■■ 高温素焼■56

10■■ 硬化■92■■ 延性■

キ5オ

コ■■ 応力■2■■ 機械的結合■■■ 応力—ひずみ曲線■2■■ 機械的性質■2■■ 光学印象■

122■■ 応力腐食■

8■■ 義歯床用レジン■

41■■ 硬化時間■27

索引129